( 7C6) 

 le 3'=, 2"^ et i" violel-roiigo 12 îoii du mèiîic cerclo. Mais mes expériences 

 vont beaucoup plus loin, et je du-ai que les chaiigeinents de couleur produits 

 dans une même matière colorante par différents acides et différentes bases 

 salifiables, dont j'ai cité de nombreux exemples dans des Mémoires sur les 

 bois de brésil et de campèche, publiés de 1808 à 181 1, n'ont pas cessé de 

 m'occuper depuis cette époque au point de vue des changements de couleur 

 dépendant de l'acidité et de I alcalinité des corps. Mais ce n'est que depuis 

 le travail que je présente aujourd'hui à l'Académie que mes idées ont acquis 

 plus de précision et de généralité; aussi prochainement reviendrai-je sur ce 

 sujet, et exposerai-je des faits qui ajoutent sans doute beaucoup à l'impor- 

 tance des précédents. Je me borne en ce moment aux remarques suivantes : 



» i** Le brésil produit sur les étoffes non mordancées appliqué à froid 

 les gammes de l'orangé, tandis que les étoffes alunées prennent le 4 *'* 

 5 violet-rouge, et la laine alunée et tartrëe, le 3 rouge-orangé. 



» 2° Le campèche produit sur les étoffes non mordancées appliqué à 

 froid les gammes de l'orangé ou de l'orangé-jaune, tandis que les étoffes 



alunées prennent le 5 bleu-violet et laine alunée et tartrée le 2 rouge — 

 ' ° 10 



>) Ces résultats, obtenus d'expériences comparatives exécutées en i854, 

 viennent d'être contrôlés avec des circonstances nouvelles propres à expli- 

 quer des faits de pratique qu'on n'explique pas toujours, lorsqu'ils se pré- 

 sentent inopinément dans les ateliers. 



» J'ai pris deux lots de laine, de soie et de coton; l'un d'eux est resté 

 dans l'état où généralement on considère ces étoffes comme propres h la 

 teinture; l'autre lot a été traité de /|5 à 55 degrés par l'eau aiguisée d'acide 

 chlorhydrique, puis il a été lavé jusqu'à ce que l'eau de lavage ne troublât 

 |)lus l'azotate d'argent. 



» Un écheveau de chacune des étoffes de chaque lot a été teint comj)ara- 

 tivement dans une infusion de bois de brésil et une infusion de bois de 

 campèche, les résultats ont été les suivants : 



Etoffes lion lavées à l'aiiile clilorhydrique. Étoffes lavées à l'acide chlorhydriquv . 

 Infusion de brésil en excès, 24 heures d'immersion à froid. 



2 



l.aine 3 orangé — 6 ton. Laine 2 orani;é g, 5 ton. 



Soie 4 orangé — 9,5 ton. Soie 5 orange — 9,5 ton. 



Coton ?. rouge orangé — 3 ton. Coton i orangé — 3,o ton. 



